158 JOURNAL DE PHYSIQUE, DE CHIMIE 
Cent parties de koupholithe, chauflées au rouge-blanc pen- 
dant une demi-heure , n'ont pas sensiblement perdu de leur 
poids, mais la pierre a pris une couleur jaune-rouge, occasion- 
née par le fer qu’elle contient, 
Cent parties de la même pierre pulvérisée subtilement, ont: 
été fondues par la potasse, dissoutes par l’acide muriatique , et 
évaporées ensuite à siccité.. Le résidu a été redissous dans l’eau 
pour séparer les sels d'avec la silice , et cellezci lavée et calcinéo. 
au rouge , pesoit 48 parties. 
La dissolution saline ci-dessus a été décomposée par le carbo- 
naté de potasse , et le précipité lavé ,.traité par une dissolution: 
de potasse caustique pour dissoudre et: séparer l’alumine ; la. 
dissolution alkaline d'alumine a été sursaturée par l'acide mu- 
riatique , et précipitée avec l’ammoniaque ;:après le lavage et la 
dessication elle pesoit 24;parties. 
11 étoit resté, après l’action de l’alkali sur le précipité de 
l'exp. 3 , une poudre d’un blanc-jaunâtre qui, lavée et séchée, 
ps 42 parties et demie. Cette poudre ayant été dissoute dans. 
acide muriatique , sa dissolution mêlée avec de l’ammoniaque, 
a fourni un précipité rouge dont le poids s’élevoit à 4: parties 
fortes : c'étoit de l’oxide de fer. 
La liqueur d’où le fer avoit été séparé par l’äâmmoniaque , dé-- 
composée par le carbonate, à l’aide de l’ébullition ,, a fourni 
38 parties d’une poudre blanche, qui avoit toute l'apparence du 
carbonate de chaux, Cependant , pour savoir si elle ne contenoit 
pas de magnésie', on l’a unie à l’acide sulfurique , et après avoir 
calciné la matière , on l’a iessivée avec une petite quantité d’eau. 
Mais cette lessive n’a donné , par l’évaporation ; qu’une petite 
quantité de sulfate de chaux. 
La quantité de sulfate de chaux calciné , obtenue par cette 
combinaison , étoit. de 55 parties, ce qui représente environ 23. 
parties de chaux pure. 
. D’après ce qui a été exposé dans les expériences ci-dessus, la: 
Kkoupholithe est. composée : 
1 
qui indiqueroit une mésotype ou une prehnite, suivant que les grandes faces de: 
lames seroient des carrés ou des rhombes d’environ 1001 et 80! ; l’autre , par la 
position de l’axe électrique-qui, dans le- cas d’une mésotype, passeroit par le 
centre des. grandes faces , et leur seroitperpendiculaire, et qui se idirigeroit, au 
contraire dans le sens de la grande diagonale , si la substance se rapportoit à la. 
prehnite, ».( Haüy, Traité & minéralogie, tom. 4, pag, 374). 
